**********************************************************************************************************************************
W2.1-E Streifenförmige Abdichtung (FPD)
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
002003 Fehlstellen &gt; 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offene Fugen sowie Fehlstellen, 
Mörteltaschen oder Ausbrüche > 5 mm
mit dem mineralischen, schnell abbindenden,
wasserdichten Mörtel, Remmers 
WP DKS rapid (basic) verschließen. 
Stark saugende Untergründe sind 
vorzunässen.

Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
ggfs. mehrlagig applizieren.
Schichtdicke einlagig < 50 mm

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: St
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Erdberührte, streifenförmige Fugenabdichtung auf Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (W2.1-E)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003001 Grundierung mit  Spezialgrundierung (Kiesol MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende saugfähige, mineralische 
Untergründe mit der lösemittelfreien,  
Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
grundieren. 

Produkt durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen gleichmäßig auftragen.
Pfützenbildung vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003002 Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (Beton)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinterfeuchtungsschutz im Wand-Sohlen-Anschluss,
von Betonsohle bis > 20 cm über OK Sohle, 
mit der starren, zementgebundenen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP DS [basic] herstellen.

Produkt mittels Deckenbürste oder Schlämmbesen
gemäß Herstellerangaben auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DS [basic] <0405>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
003003 Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic) )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einer Schenkellänge
von ca. 5 cm aus dem mineralischen, 
schnell abbindenden, wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DKS rapid (basic) herstellen.  

Saugfähige Untergründe vornässen.
Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
applizieren und mittels Dichtungskehlenkelle die 
Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
003004 Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und FPD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und 
Fugen / Übergänge zu 
nichtmineralischen Bauteilen 
mit dem hochwertigen, vliesbeschichteten
Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk
Basis, Remmers Tape VF, 
und der flexiblen, polymermodifizierten 
Dickbeschichtung, Remmers MB TX 2K,
überarbeiten.

Kontaktschicht / Kratzspachtelung mit dem 
Abdichtungsstoff herstellen und vollständig 
durchtrocknen lassen. 

Fugenband vollflächig mit dem Abdichtungsstoff verkleben.  
Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite 
von > 10 cm auszuführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1 m/m 
Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120)
Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Kratzspachtelung mit FPD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lunker, Poren, Putzrillen, etc. mineralischer 
Untergründe mittels einer 
Kratzspachtelung aus der 2-komp.,  
flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung, 
Remmers MB TX 2K,
verschließen und egalisieren.

Angemischtes Material mittels geeignetem 
Werkzeug in einer dünnen Schicht ganzflächig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig vom Untergrund
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Erdberührte, streifenförmige Fugenabdichtung mit FPD    (W 2.1-E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung gemäß der Wasser-
einwirkungsklasse W2.1-E "Mäßige 
Einwirkung von drückendem Wasser"  
aus der 2-komp., flexiblen, polymermodifizierten
Dickbeschichtung (FPD, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1), 
Remmers MB TX 2K, und dem Armierungsgewebe
Remmers Tex 4/100 herstellen.

Produkt mittels geeignetem Applikationsverfahren 
streifenförmig, 2-lagig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Armierungsgewebe in die
erste frische Abdichtungslage einbetten. 
Zweite Abdichtungslage ausführen, sobald die erste 
nicht mehr beschädigt werden kann.

Die Abdichtung beidseitig der Fugen in mindestens 
15 cm Breite aufbringen. 
Mindesttrockenschichtdicke 4 mm.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 4,2 kg/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB TX 2K <3004>
Ca. 1,1 m²/m² 
Remmers Tex 4/100 <3880>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003007 Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
vollständiger Durchtrocknung der
Abdichtung anbauen.

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
einhalten.

Produkte / Verbrauch:
1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003008 Arbeitsraum verfüllen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsgraben nach Abschluss der Abdichtungs-
arbeiten mit geeignetem Verfüllgut verfüllen und 
lagenweise verdichten.

Tiefe ____ m 
Breite ____ m

Einheit: m2